## Karakteristik Poli Asam Laktat Glikolat (Kajian Rasio Asam Laktat Limbah Aren-Asam Glikolat)
Sari Purnavita 1 *, Lucia Hermawati 1 , Elisa Rinihapsari 2
Program Studi Teknik Kimia, Politeknik Katolik Mangunwijaya Jl. Pleburan Barat No.11 A, Semarang, Jawa Tengah, 50241 Indonesia 2 Program Studi Analis Kesehatan, Politeknik Katolik Mangunwijaya Jl. Jenderal Sudirman No.350, Semarang, Jawa Tengah, 50149 Indonesia Email : saripurnavita@yahoo.com

## Abstrak
Polimer Poli Asam Laktat Glikolat (PLGA) merupakan salah satu jenis polimer yang telah disetujui FDA dan EMA untuk penggunaan biomedik. Kelebihan PLGA yaitu biokompatibilitas, biodegradabilitas, fleksibilitas, dan efek samping yang minimal. PLGA telah dikembangkan untuk penggunaan medis namun pemenuhannya masih berupa impor. Oleh karena itu, pada penelitian ini monomer asam laktat dari limbah pati aren dan asam glikolat dengan rasio LA:GA = 75%:25%; 90%:10%; 95%:5%; direaksikan secara Ring Opening Polymerization (ROP) dengan bantuan katalis Sn(II) Oktoat membentuk PLGA. PLGA hasil kemudian ditambahkan PVA, dengan rasio PLGA:PVA 3:2; 3:3; 3:4; dan 3:5 dengan metode solution casting membentuk film. Penelitian dilakukan secara eksperimental  dengan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  faktorial.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya kombinasi rasio LA:GA dan rasio penambahan PVA mempengaruhi karakteristik film PLGA.  Hasil kekakuan dan Modulus Young film PLGA tertinggi pada kombinasi penambahan rasio LA:GA = 75%:25% dan penambahan rasio PLGA:PVA =3:4. Biodegrabilitas film PLGA terbaik pada kombinasi penambahan rasio LA:GA 90%:10% dan penambahan rasio PLGA:PVA 3:4. Film PLGA memiliki biokompatibilitas yang baik pada semua rasio LA:GA, dengan penambahan rasio PLGA:PVA lebih dari 3:2. Hasil film PLGA memiliki morfologi permukaan paling halus pada rasio penambahan PLGA : PVA 3:2, dan memiliki struktur semi kristalin.
Kata Kunci : Biokompatibel, Biomedik, Limbah Pati Aren, Poli Asam Laktat Glikolat

## Abstract

## Characteristics of Poly Lactic Acid Glycolic  (Study Of The Ratio Of Lactic Acid Waste Sugar Palm- Glycolic Acid)
Lactic  Glycolic  Acid  Polymer  (PLGA)  is  a  type  of  polymer  that  has  been  approved  by  the  FDA  and  EMA  for biomedical  use.  The  advantages  of  PLGA  are  biocompatibility,  biodegradability,  flexibility,  and  minimal  side effects. PLGA has been developed for medical use but fulfillment is still imported. Therefore, in this study, the lactic acid monomer from waste palm starch and glycolic acid with a ratio of LA: GA = 75%: 25%; 90%: 10%; 95%: 5%; reacted with Ring Opening Polymerization (ROP) with the help of a catalyst Sn (II) Octoate to form PLGA. The resulting PLGA was then added with PVA, with a ratio of PLGA: PVA 3: 2; 3: 3; 3: 4; and 3: 5 with the solution casting method forming the film. This research was conducted experimentally with a factorial completely randomized  design  (CRD).  The  results  showed  that  the  combination  of  LA:  GA  ratio  and  PVA  addition  ratio affected the PLGA film characteristics. The results of stiffness and Young's Modulus of PLGA film were highest in the combination of addition of the ratio of LA: GA = 75%: 25% and the addition of the ratio of PLGA: PVA = 3: 4. The best PLGA film biodegradability was combined with the addition of the ratio of LA: GA 90%: 10% and the addition of the PLGA: PVA ratio 3: 4. PLGA film has good biocompatibility in all LA: GA ratios, with the addition
of a PLGA: PVA ratio of more than 3: 2. The results of the PLGA film had the smoothest surface morphology at the ratio of addition of PLGA: PVA 3: 2, and had a semi-crystalline structure.
Keywords: Biocompatible, Biomedical, Palm Starch Waste, Poly Lactic Glycolic Acid

## PENDAHULUAN
Poli  Asam  Laktat  Glikolat  (PLGA)  adalah kopolimer hasil reaksi antara poli asam laktat (PLA) dan poli asam glikolat (PGA) (Makadia dan Steven, 2011;  Erbetta et.  al ,  2012;  Gentile et.  al ,  2014). Polimer PLGA merupakan salah satu dari beberapa polimer  yang  telah  disetujui Food  and  Drug Administration (FDA)  dan European  Medicine Agency (EMA) untuk penggunaan biomedis (Blasi, 2019). Poli Asam Laktat Glikolat memiliki kelebihan berupa biokompatibilitas, biodegradabilitas, fleksibilitas, dan efek samping yang minimal (Virlan, et al ., 2015). Biopolimer PLGA bersifat hydrophobic namun  mampu  mengalami  biodegradasi  dalam media berair (Husni, 2018).
Pengembangan  polimer  PLGA  secara mandiri  oleh  Indonesia  perlu  dilakukan  secara berkelanjutan,  karena  PLGA  menjadi  salah  satu solusi  permasalahan  ketergantungan  Indonesia mengimpor produk untuk biomedik (Yudha, 2018). Polimer  PLGA  dapat  digunakan  sebagai  bahan pengungkung obat dan penghantaran obat (Qi et al .,  2018),  benang  operasi  (Marques et  al .,  2013), organ  buatan  dentistry  (Virlan, et  al .,  2015),  dan media transplantasi jaringan orthopedy (Gentile et al ., 2014). Oleh karena itu, kebutuhan biomaterial PLGA diperkirakan akan semakin meningkat (Nasiri, 2006; Lendlein et. al ., 2011; Tian et al., 2012 ).
Polimer  PLGA  merupakan  kopolimer  dari poli asam laktat dan poli asam glikolat. Monomer asam  laktat  penyusun  poli  asam  laktat  glikolat (PLGA) pada penelitian ini, diambil dari limbah pati aren. Berdasarkan penelitian Purnavita et al (2014) pati  aren  memiliki  kandungan  selulosa  76,35% sehingga potensial digunakan sebagai bahan baku pembuatan  monomer  asam  laktat.  Dari  hasil penelitian Purnavita et al (2014) hasil  asam laktat dengan  metode  fermentasi  sebesar  0,91  g/L, sedangkan dengan metode Simultaneous
Sacharificatian and Fermentation (SSF) sebesar 8,9 g/L (Purnavita et al ., 2017)
Monomer  asam  laktat  yang  diperoleh kemudian  direaksikan  secara  kopolimerisasi
dengan asam glikolat. Pembentukan PLGA dengan berat  molekul  besar  dilakukan  dengan  metode Ring  Opening  Polymerization (ROP)  laktida  dan glikolida menggunakan katalis SnCl 2 atau Sn (II) Oct pada  temperatur  130-220°C  (Gentile et  al .,  2014). Metode  ini  dimulai  dengan  reaksi  kondensasi pembentukan  prepolimer  atau  polimer  dengan berat  molekul  rendah,  kemudian  dilanjutkan dengan  reaksi  pembentukan  cincin  laktida  dan glikolida (Purnavita et al , 2015).
PLGA  yang  dihasilkan  kemudian  dilakukan penambahan polivinil alkohol (PVA) menggunakan metode solution  casting .  Pembuatan  film  dengan metode solution  casting pada  prinsipnya melarutkan bahan baku pada pelarut yang sesuai. Film  yang  dihasilkan  dengan  metode  ini  memiliki ketebalan 15 – 250 μm. PVA adalah polimer sintetik yang  bersifat hydrophilic ,  harganya  murah,  kuat, dan biodegradable (Parida et al , 2011). PVA telah banyak diaplikasikan dalam drug delivery systems , membrane, and packaging (Parida et.  al ,  2011). Penambahan  PVA  bertujuan  untuk  meningkatkan kekuatan mekanik dan kemampuan pembentukan film PLGA. Sehingga pada penelitian ini, dipelajari pengaruh  rasio  monomer  asam  laktat  dan  asam glikolat  pada  ragam  PLGA  yang  ditambahkan variasi PVA. Adapun karakteristik film PLGA untuk aplikasi biomedik yang dipelajari berupa Kekakuan dan Modulus Young,
Biodegrabilitas, Biokompatibilitas,  dan  struktur  polimer  PLGA dengan X-Ray dan SEM.

## METODOLOGI
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu  limbah  pati  aren  yang  berasal  dari  sentra industri  di  Desa  Daleman,  Kecamatan  Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Asam Glikolat p.a diperoleh  dari  merck  millipore,  Enzym  selulase ( Trichoderma  reesei  ) ATCC  26921  dengan  merk Sigma-Aldrich  USA,  Bakteri  asam  laktat  kultur Lactobacillus  delbrueckii ,  Medium  SSF(medium mengandung  yeast  extract,  NaOH,  K 2 HPO 4 , MgSO 4 .7H 2 O,  MnSO 4 .H 2 O,  FeSO 4 .7H 2 O.),  Medium
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96
MRS  (deMan,  Rogosa  and  Sharpe)  Broth  dari Merck,  Sn  (II)  Oktoat  dari  produk  Sigma-Aldrich USA,  Poli  Vinil  Alkohol,  Kloroform,  Etil  Asetat, Phosphate Buffered Saline (PBS) dengan pH 7,4 Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian ini  yaitu  inkubator,  reaktor  polimerisasi,  pompa vakum, injeksi gas N2, hot plate, magnetic stirrer , plate  kaca, X Ray, dan SEM untuk  morfologi film, beaker  glass,  gelas  ukur,  dan  thermometer. Pretreatment bahan  baku  dilakukan  untuk menghidrolisa hemiselulosa dan lignin menggunakan  larutan  alkali  (NaOH)  7%.    Stok kultur bakteri Lactobacillus delbrueckii FNCC-0045 diinokulasi  pada  media  MRS  diinkubasikan  pada suhu 37°C selama 3x24 jam. Inokulum dibuat dalam media  MRS  broth,  diinkubasikan  pada  suhu  37°C selama  3x24  jam.  Medium  SSF  yang  digunakan mengandung substrat 20 g/L, yeast extract 30 g/L, NaOH 1,25 g/L,  K 2 HPO 4 0,2 g/L,  KH2PO4 0,2 g/L, MgSO4.7H2O 0,6 g/L, MnSO4.H2O
0,03g/L,FeSO4.7H2O 0,03 g/L (Yoon, 1997).
Media  yang  telah  disterilisasi  ditambah dengan  enzim  selulase  sebanyak  45  unit/2  g susbstrat.  Enzim  selulase  sebelum  ditambahkan pada  substrat  terlebih  dahulu  dilarutkan  dalam deionized water. pH media 6 dan jumlah inokulum 25%. Proses SSF dilakukan pada suhu 46°C selama 96 jam.
Pembuatan poli asam laktat glikolat  (PLGA) melalui  polimerisasi  antara  asam  laktat  dengan asam  glikolat  metode  ROP  dengan  rasio  LA  :  GA (75%:25%, 90% :10%, 95% :10%) dan jumlah katalis Sn  (II)  Oktoat  2,5%  pada  suhu  170 ○ C  dengan tekanan 152 mmHg selama 3 jam dengan dialiri gas nitrogen untuk mengusir oksigen.
Pembuatan  film  biomaterial  dilakukan dengan  metode solution  casting .  Proses  diawali dengan  membuat  larutan  PLGA  dengan  pelarut kloroform.  Langkah  selanjutnya  adalah  membuat larutan PVA dalam air pada suhu 70 o C. Selanjutnya mencampurkan  larutan  PLGA  dan  larutan  PVA dengan  rasio  PLGA  :  PVA  (3:2,  3:3,  3:4,  3:5). Pencampuran dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan magnetic  stirrer selama  10  menit sampai  terbentuk  larutan  yang  homogen. Kemudian  larutan  yang  sudah  homogen  dituang pada  cetakan  (plat  kaca)  dan  ditarik  dengan  alat casting dengan  ketebalan  0,05  mm  hingga
terbentuk lapisan film yang tipis dan merata. Film ini  dikeringkan  dalam  suhu  ruang  selama  24  jam lalu dilepaskan dari plate kaca dan siap untuk diuji.
Uji Karakterisasi Mekanik Film PLGA- PVA (ASTM D 882-97)
Stiffness  dan  Modulus  Young dilakukan  di laboratorium  teknologi  pangan  Universitas Soegijopranoto  sebanyak  24  sampel  dari  12 perlakuan  dengan  masing-masing  2  kali  ulangan. Untuk 24 sampel yang lainnya dilakukan uji di PT Poli Daya Guna Perkasa sebagai pembanding. Uji Morfologi (ASTM E2015 ) Morfologi  film  biomaterial  PLGA-PVA dilakukan uji morfologi dengan mikroskop elektron (SEM) Zeiss

## Uji Kristalinitas (X Ray) (Rohaeti, 2009)
Pengukuran  ini  menggunakan  alat  difraksi sinar-X  tipe  Shimadzu  XD-610  dengan  sudut putaran (θ) 60° sampai 5° dan dengan laju putaran 2°/menit.  Hasil  uji  ini  berupa  difraktrogram  yang berupa hubungan antara intensitas dan sudut 2θ

## Uji  biodegradable  film  polimer  PLGA  (ASTM G21-70)
Uji biodegradable PLGA dilakukan secara in vitro  menggunakan  bakteri  EM4  ( Effective Microorganism )  pada  suhu  37°C  selama  7  hari. Larutan EM4 berisi berbagai mikroorganisme yaitu : Lactobacillus, Actinomyces, Streptomyces, kapang, khamir  dan  bakteri  fotosintetik.  Sejumlah mikroorganisme
tersebut bekerjasama mendegradasi  bahan  organik  yang  terdapat  di lingkungannya.
Uji Biokompatibilitas film polimer PLGA (Soheilifar et al., 2015) Proses  uji  biokompatibilitas  polimer  PLGA dilakukan dengan meletakkan film PLGA di dalam cawan petri kaca dan direndam dalam larutan PBS ( phosphat  buffer  saline )  pH  7,4  dengan  suhu inkubasi 37°C selama 7 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekakuan dan Modulus Young film PLGA – PVA Gambar  1  menunjukkan  nilai Moduluis Young dan Stiffness pada  sampel  PLGA. Modulus
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96
Young adalah  pengujian  yang  digunakan  untuk mengetahui  ukuran  kekakuan  bahan  (Arini et  al , 2017). Nilai Kekakuan (Stiffness) adalah sifat bahan yang mampu regang pada tegangan tinggi tanpa diikuti regangan yang besar. Kekakuan biomaterial merupakan ukuran kekuatan film untuk menerima gaya  /  tekanan  tanpa  adanya  perubahan  bentuk (deformasi),  kekakuan  menggambarkan  kekuatan dan ketahanan film terhadap tekanan / beban.
Pada  Gambar  1  bagian  (a)  menunjukkan rasio asam laktat (LA) : asam glikolat (GA) pada film Poli Asam Laktat Glikolat (PLGA) tidak memberikan pengaruh secara nyata pada nilai Modulus Young film PLGA. Sedangkan adanya variasi penambahan Polivinil  Alkohol  (PVA)  pada  Poli  Asam  Laktat Glikolat  (PLGA)  berpengaruh  terhadap  nilai Modulus Young film.
Penambahan
PVA meningkatkan  nilai  Modulus  Young  film,  dengan puncak tertinggi pada rasio penambahan 3:4. Hasil ini selaras dengan fungsi PVA sebagai film forming atau  kemampuan  membentuk  film  dengan  baik (Pamela et  al .,  2016).  Adanya  penambahan  rasio PVA  menguatkan  film  PLGA  dengan  cara menambah  ikatan  hidrogen  yang  terbentuk,  PVA mengisi bagian struktur amorf film PLGA menjadi struktur  kristalin,  sehingga  kekakuan  film  PLGA bertambah,  hasil  ini  selaras  dengan  penelitian (Piluharto et al , 2017).
Pada  gambar  1a  hasil  Modulus  Young  film tertinggi  pada  rasio  penambahan  3:4,  kemudian menurun pada penambahan rasio 3:5. Penurunan
nilai  Modulus  Young  dikarenakan  PVA  memiliki sifat hidrofilik dan higroskopis (menyerap air) pada kondisi
kelembaban
tertentu, sehingga penambahan PVA yang berlebih menurunkan nilai kuat tarik dan stiffness (Mahsunah, 2015). Gambar bagian (a) menunjukkan hasil yang selaras  pada  gambar  bagian  (b)  hal  ini menunjukkan  bahwa  peningkatan  nilai  Modulus Young  berbanding  lurus  dengan  nilai  kekakuan film.  Semakin  besar  nilai  Modulus  Young  maka semakin  besar  nilai  kekakuan  (Darni, et  al 2014) sehingga Modulus Young merupakan ukuran dasar dari  nilai  kekakuan  biomaterial  (Hikmah,  2015). Kekakuan  merupakan  salah  satu  parameter  yang perlu  diperhatikan  bagi  PLGA,  apalagi  jika  jenis biomaterial  ini  difungsikan  sebagai  campuran implan, dentisery, ataupun enkapsulasi.

## Biodegrabilitas Film PLGA
Biodegradasi  adalah  proses  penguraian bahan  dengan  memanfaatkan  mikroorganisme, pada penelitian ini bakteri yang digunakan adalah bakteri EM4. Proses biodegradasi mengindikasikan kemudahan bioplastik teruraikan di alam, sehingga diharapkan  tidak  menimbulkan  pencemaran lingkungan.  Proses  biodegradasi  diikuti  dengan adanya pengurangan masa sampel karena senyawa dimanfaatkan  mikroorganisme  sebagai  sumber nutrisi
untuk pertumbuhan. Presentase
pengurangan  masa  sampel  PLGA  akibat  proses biodegradasi dapat dilihat pada Gambar 2. (a)
(b)
Gambar 1 . Pengaruh rasio LA : GA terhadap (a) Modulus Young dan (b) Stiffness film PLGA – PVA 0 10 20 30 40 50 3:2 3:3 3:4 3:5 M odulus Yo ung (M Pa) PLGA : PVA 75% : 25% 90% : 10% 0 200 400 600 800 3:2 3:3 3:4 3:5 Sti fne ss (N/ m ) PLGA : PVA 75% : 25% 90% : 10%
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96
Gambar 2 . Pengaruh rasio LA : GA terhadap  biodegrabilitas film PLGA – PVA Berdasarkan gambar 2 pengujian
biodegradasi  PLGA  terjadi  secara  efektif  dengan pengurangan massa film PLGA berkisar antara 54- 100%. Biodegrasi PLGA berlangsung efektif karena penyusun polimer PLGA didominasi oleh senyawa organik  yang  kemudian  difungsikan  sebagai sumber substrat yang akan dipecah oleh enzim dari bakteri  menjadi  monomer  penyusun  yaitu  asam laktat  dan  asam  glikolat  (Husni,  2018)  yang diteruskan pada siklus Krebs dan akan dilepaskan sebagai  karbondioksida  dan  air  (Blasi,  2019) Tingginya  presentase  pengurangan  massa  film menunjukkan  bahwa  PLGA  yang  dihasilkan memiliki karakteristik polimer yang biodegradable (Marques et al ., 2013).
Secara  kenampakan  visual,  film  polimer PLGA pada awal penelitian berupa lembaran film, setelah dilakukan pengujian biodegradasi selama 7 hari  film  berubah  bentuk  menjadi  serpihan  yang sangat berbeda dari bentuk awalnya. Biodegradasi PLGA dapat pula dilakukan dengan cara hidrolisis ikatan  ester  pada  kondisi  terdapat  air.  Salah  satu yang  mempengaruhi  kecepatan  degradasi  film polimer  PLGA  adalah  rasio  monomer  penyusun yaitu asam laktat  : asam glikolat (Kurniawan, 2007). Semakin  tinggi  rasio  asam  laktat  dibandingkan asam  glikolat,  maka  semakin  lama  waktu  yang dibutuhkan polimer untuk  terdegradasi (Ansari et al .,  2014),  sebab  adanya  poli    asam  laktat  yang memiliki  gugus  metil  membuat  sifat  PLGA  lebih hidrofobik
Berdasar  rasio  asam  laktat  :  asam  glikolat penyusun film PLGA pada gambar 2, menunjukkan bahwa pengurangan massa terendah terjadi pada
rasio LA : GA 90% :10%, hal ini menunjukkan pada rasio  tersebut  memiliki  ketahanan  terhadap degradasi paling bagus diantara rasio penambahan lainnya. Hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian (Ansari et  al .,  2014),  dimana  seharusnya  rasio  LA yang  lebih  besar  yaitu  95%:5%  membutuhkan waktu  yang  lebih  lama  untuk  terdegradasi. Perbedaan  hasil  ini  dikarenakan  selain  pengaruh gugus  metil  dari  PLA,  adanya  penambahan  PGA juga  mempengaruhi  waktu  degradasi  film  PLGA, sebab PGA memiliki struktur kristalin dibandingkan PLA.  PGA  memiliki  derajat  kristalinitas  45%-55%, sedangkan  kedua  jenis  PLA  yaitu  PLLA  memiliki derajat  kristalinitas  37%  dan  PDLA  berstruktur amorf (Gentile et al , 2014). Sebagaimana penelitian Jain (2000) dalam Hajleh et al (2020) dikemukakan bahwa  penambahan  rasio  GA  (5-10%)  pada  film PLGA  meningkatkan  waktu  yang  dibutuhkan polimer  untuk  terdegradasi.  Selaras  dengan penelitian  Schliecker et  al. (2003)  kristalinitas  film menurunkan  tingkat  degradasi  film,  hal  ini dikarenakan  degradasi  film  sering  terjadi  pada bagian amorf suatu film (Rohaeti, 2009)
Berdasarkan gambar 2, adanya penambahan PVA  pada  pembuatan  film  PLGA  mempengaruhi hasil  degrabilitas  film.  Hasil  degrabilitas  terendah pada rasio penambahan 3:4, dimana pada rasio ini terjadi ikatan yang baik antara PLGA dan PVA, pada rasio 3:4,  PVA berfungsi paling baik sebagai film forming ,  sehingga  menambah  ketahanan  film terhadap degradasi. Hasil pengujian degradasi film PLGA  mengalami  kenaikan  pada  rasio  3:5, penambahan  PVA  yang  semakin  banyak  akan mempermudah  film  untuk  dapat  larut  air,  karena
0 20 40 60 80 100 3:2 3:3 3:4 3:5 Pe ngur anga n film (%) PLGA : PVA 75% : 25% 90% : 10% 95% : 5%
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96

## PVA  bersifat  hidrofilik,  sehingga  mempercepat proses degradasi film

## Biokompatibilitas Film Biomaterial PLGA
Biokompatibilitas adalah kemampuan material  untuk  merespon  keadaan  biologis  yang
tepat  apabila  diaplikasikan  ke  dalam  tubuh manusia. Biokompabilitas polimer dilakukan untuk mengetahui apakah  produk aman digunakan dan minim  efek  samping  ketika  diaplikasikan  dalam tubuh.  Nilai  biokompabilitas  sampel  PLGA  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pengaruh rasio LA : GA terhadap Biokompatibilitas film PLGA – PVA PLGA : PVA = 3:2 PLGA : PVA = 3:3
PLGA : PVA = 3:4
PLGA : PVA = 3:5
Gambar 4. Pengaruh rasio LA : GA terhadap Uji SEM film PLGA – PVA
0 20 40 60 80 100 3:2 3:3 3:4 3:5 Bio ko m pabilit as (%) PLGA : PVA 75% : 25% 90% : 10% 95% : 5%
LA :GA = 75% : 25% LA :GA = 90% : 10%
LA :GA = 95% : 5%
Gambar 5. Pengaruh rasio LA : GA terhadap Uji X-Ray film PLGA – PVA Gambar 3 menunjukkan presentase biokompatibilitas  PLGA  60  -100%,  menunjukan PLGA  yang  dihasilkan  merupakan  polimer  yang biodegradable dan biokompatibel (Grayson, 2004), sehingga  aman  untuk  aplikasi  biomedik.  Adanya rasio  LA  :GA  tidak  berpengaruh  signifikan  pada hasil  biokompatibilitas  PLGA,  dan  adanya  variasi penambahan  PVA  mempengaruhi  presentase kompatibilitas  PLGA,  dimana  rasio  penambahan lebih  dari  3:2,  akan  meningkatkan  kompatibilitas PLGA,  hasil  ini  sesuai  menunjukkan  bahwa  PVA benar bersifat biokompatibel (Pamela et al ., 2016)

## Morfologi Film Biomaterial PLGA
Berdasarkan  hasil  uji  SEM  seperti  pada Gambar  4  dengan  perbesaran  5000  kali  dapat disimpulkan  bahwa  perbandingan  PLGA  dengan PVA 3 : 2 memberikan morfologi permukaan yang paling  baik.  Berdasarkan  Gambar  5,  pada  semua rasio  penambahan  LA  :  GA  menunjukkan  PLGA
memiliki  struktur  semi-kristalin,  hal  ini  dibuktikan dengan adanya daerah puncak dan daerah landai dalam satu grafik, struktur PLGA yang semi kristalin dikarenakan  adanya  reaksi  antara  polimer  PGA dengan derajat kristalinitas tinggi dengan polimer PLA, baik poli (L-asam laktat), poli (D- asam laktat) maupun poli (D,L - asam laktat).

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya variasi rasio LA : GA dan variasi rasio penambahan PVA  mempengaruhi  karakteristik  film  PLGA  hasil. Hasil  kekakuan  dan  Modulus  Young  film  PLGA tertinggi  pada  kombinasi  penambahan  rasio  LA  : GA 75% : 25% dan penambahan rasio PLGA : PVA 3:4.  Biodegrabilitas  film  PLGA  terbaik  pada kombinasi  penambahan  rasio  LA  :  GA  90%  :  10% dan penambahan rasio PLGA : PVA 3:4. Film PLGA memiliki biokompatibilitas yang baik pada semua
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96
rasio  LA  :  GA,  dengan  penambahan  rasio  PLGA  : PVA  lebih  dari  3:2.  Hasil  film  PLGA  memiliki morfologi permukaan
halus pada rasio penambahan PLGA : PVA 3:2, dan memiliki struktur semi kristalin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansary, R.H., Awang, M.B.  & Rahman, M.M. 2014. Biodegradable Poly (D,L-lactic co-glicolic acid) Based  Micro/Nanoparticles  for  Sustained Release of Protein Drugs – A Review, Tropical Journal of Pharmaceutical Research .
13(7):1179-1190
Arini, D., Syahrul, M. & Kasman. 2017. Pembuatan dan  Pengujian  Sifat  Mekanik  Plastik Biodegradable  Berbasis  Tepung  Biji  Durian, Natural  Science:  Journal  of  Science  and Technology . 6(3):276 – 283 Blasi,  P.  2019.  Poly(lactic  acid)/poly(lactic-co-
glycolic  acid)-based  microparticles:  an overview. Journal of Pharmaceutical Investigation . 49:337 – 346. DOI : 10.1007/s400
05-019-00453-z Darni,  Y.,  Tosty,  M.S.  &  Muhammad,  A.  2014. Produksi Bioplastik dari Sorgum dan Selulosa Secara  Termoplastik, Jurnal  Rekayasa  Kimia dan  Lingkungan, 10(2):55-62.  DOI:  10.23955/ rkl.v10i2.2420 Erbetta,  C.D.C.,  Alves,  R.J.,  Resende,  J.M.,  Freitas, R.F.S.  &  Soasa,  R.G.  2012.  Synthesis  and Characterization of Poly(D,L-Lactide-co- Glycolide) Copolymer, Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology , 3:208-225 Gentile, P., Chiono, V., Carmagnola, I. & Hatton, P.V.
2014.  An  Overview  of  Poly(lactic-co-glycolic) Acid  (PLGA)-Based  Biomaterials  for  Bone Tissue  Engineering, International  Journal  of Molecular Sciences , 15:3640-3659. DOI : 10.33 90/ijms15033640
Grayson, A.C., Voskerician,  G., Lynn, A., Anderson,
J.M., Cima, M.J. & Langer, R. 2004. Differential degradation  rates  in  vivo  and  in  vitro  of biocompatible poly(lactic acid) and
poly(glycolic acid) homo- and co-polymers for a  polymeric  drug-delivery  microchip. Journal of Biomaterials Science Polymer , 15(10):1281-
1304
Hajleh, M.N., Muhammed, A., Yasser, K. & Emad, A. 2020.  Biodegradable  Poly  (lactic-co-glycolic
acid)    Microparticles  Controlled  Delivery System:  A  Review. Jordan  Journal  of Pharmaceutical Sciences . 13(3):317-334 Hikmah, N. 2015. Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Ambon (Musa Paradisiacal) Dalam Pembuatan Plastik  Biodegradabel  Dengan  Plasticizer Gliserin, Tugas  Akhir ,  Palembang  :  Politeknik Negeri Sriwijaya
Husni,  P.  2018.  Potensi  Polimer  Poly-Lactic-co- Glicolyc  Acid  untuk  Terapi  Kanker  dan Perkembangan  Uji  Kliniknya, Jurnal  Farmasi Klinik  Indonesia, 7(1):59 – 68.  DOI:  10.15416/ ijcp.2018.7.1.5
Jain,  R.A.  2000,  The  manufacturing  techniques  of various  drug  loaded  biodegradable  poly (lactide  -  co  -  glycolide)  (PLGA)  devices, Biomaterials , 21(23):2475-2490. Kurniawan,  F.  2007.  Pembuatan  dan  pencirian kopolimer  poli  (asam  laktat)-poli(asam glikolat)  menggunakan  katalis  timah  oktoat, Skripsi , Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor Lendlein,  edited  by  Andreas;  Sisson,  Adam.  2011.
Handbook  of  biodegradable  polymers  : synthesis,  characterization  and  applications , Elektronische Ressource ed., Weinheim: Wiley- VCH.
Mahsunah,  A.  2015.  Pengembangan  Komposit Polivinil  Alkohol  (Pva)-Alginat  Dengan  Getah Batang  Pisang  Sebagai  Wound  Dressing Antibakteri, Skripsi ,  Malang  :  Fakultas  Sains Dan  Teknologi  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim
Makadia,  HK.  &  Steven,  J.S.  2011,  Poly  Lactic-co- Glycolic  Acid  (PLGA)  as  Biodegradable Controlled Drug Delivery Carrier, Polymers (B).
3(3):1377 – 1397. DOI :10.3390/polym3031377
Marques,  D.R.,    Luis,  A.,  Luciano,  F.S.  &  José  C.S., 2013,  Analysis  of  Poly(Lactic-co-Glycolic Acid)/Poly(Isoprene)  Polymeric  Blend  for Application  as  Biomaterial. Polímeros ,  23(5): 579-584. DOI: 10.4322/polimeros.2013.099 Nasiri,  J.  2006.  Aplikasi  Polimer  dalam  Bidang Kedokteran. Sentra Polimer , 21:6-7 Pamela,  VY.,  Rizal,  S.,  Evi,  S.  &  Nugraha,  E.  2016, Karakteristik  Mekanik,  Termal  Dan  Morfologi Film  Polivinil  Alkohol  Dengan  Penambahan Nanopartikel  Zno  Dan  Asam  Stearat  Untuk Kemasan Multilayer, Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian , 13(2):63 – 73
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna Desember 2021 Vol. 17(2):88-96
Parida,  U.K.,  Nayak,  A.K.  &  Binhani,  B.K,  2011,
Synthesis  and  Characterization  of  Chitosan- Polyvinyl Alcohol Blended with Cloisite 30B for Controlled  Release  of  the  Anticancer  Drug Curcumin, Journal  of  Biomaterials  and Nanobiotechnology , 2:414-425.
Piluharto,  B.,  Achmad  S.,  Istiqomah  R.  &  Erix,  N. 2017.  Membran  Blend  Kitosan/Poli  Vinil Alkohol  (PVA):  Pengaruh  Komposisi  Material Blend,  Ph,  Dan  Konsentrasi  Bahan  Pengikat Silang. Jurnal Kimia Riset , 2(2):77-85
Purnavita, S., Herman, Y.S. & Sri, H. 2014. Rekayasa Proses  Produksi  Asam  Laktat  Dari  Limbah Ampas  Pati  Aren  Sebagai  Bahan  Baku  Poli Asam Laktat, Momentum , 10 (1) : 14-18
Purnavita,  S.,  Lucia  H.R.  &  Elisa,  R.  2015. Karakteristik  Viskositas  Intrinsik  Poli  Asam Laktat  Glikolat(Poly  Lactic  Glycolic  Acid)  Dari Bahan  Baku  Limbah  Padat  Industri  Pati  Aren Dan  Asam  Glikolat, Prosiding  Science  And Engineering  Nasional  Seminar  1 ,    UPGRIS Semarang
Purnavita, S., Lucia H.R. & Elisa, R. 2017. Production of Poly Lactic Glycolic Acid from Solid Waste of Palm Starch Industry for Applications in the Field of Medical Biomaterials, World Chemical Engineering Journal , 1(5):53 – 57 Qi, F., Wu, J., Li, H. & Ma, G., 2018, Recent research and development of PLGA/PLA
microspheres/nanoparticle  :  a  review  in scientific  and  industrial  aspects, Frontiers  of Chemical Science and Engineering, 13:14 – 27
Rohaeti, E. 2009. Karakterisasi Biodegradasi Polimer,
Prosiding Seminar  Nasional  Penelitian, Pendidikan  Dan  Penerapan  MIPA,  Fakultas MIPA,  Universitas  Negeri  Yogyakarta  :  K248- 257
Schliecker, G., Schmidt, C., Fuchs, S., Wombacher, R.
&  Kissel,  T.  2003,  Hydrolytic  degradation  of poly(lactide-co-glycolide)  films:  Effect  of oligomers  on  degradation  rate  and crystallinity, International Journal of Pharmaceutics, 266: 39 – 49.
Soheilifar, S., Bidgoli, M., Faradmal, J. & Soheilifar,
S.  2015.  Effect  of  Periodontal  Dressing  on Wound  Healing  and  Patient  Satisfaction Following  Periodontal  Flap  Surgery. Jurnal Dentist (Tehran), 12(2):151 – 156.
Tian,  H.,  Tang,  Z.,  Zhuang,  X.,  Chen,  X.  &  Jing,  X.
2012.  Biodegradable  synthetic  polymers: Preparation, functionalization and biomedical application. Progress in Polymer Science , 37(2):
237 – 280.
Virlan,  M.J.,  Daniela,  M.,  Alexandra,  T.,  Maria,  G.,
Cristiana,  T.,  Cristina,  M.S.,  Constantin,  C.  & Bogdan, C. 2015. Current Uses of Poly(lactic- co-glycolic  acid)  in  the  Dental  Field:  A Comprehensive Review. Journal of Chemistry ,
2015:p1-12, DOI : 10.1155/2015/525832 Yudha,  A.P.  2018.  Inovasi  Alat  Kesehatan  Era Transformasi  Digital, Warta  Ekspor ,  Ed  Sep 2018, PEN/MJL/009/09/2018